DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
483 

travaux successifs qui y ont conduit, nous don- 
nons le diagramme actuellement admis (fig. 31). 

qu’elle découle du liquidus et du solidus, on est 
en droit de conclure que les alliages or-cuivre 
sont tous constitués par une seule 
solution solide (fig. 33). 
D'autre part, la résistivité et 


Fig. 32. — Diagramme des alliages cadmium-magnésium. 
On voit que le cuivre ne donne, dans son voi- 
sinage immédiat, aucune solution solide; l’anti- 
moine, lui, forme bien une solution solide, mais 
d’une étendue tellement infime qu’elle trouve à 
peine place sur le diagramme. On peut donc 
admettre aux extrémités du diagramme le cuivre 
pur et l’antimoine pur. 
On note que le liquidus présente deux eutec- 
tiques et un point de transition. — Quant au 
solidus, il met en vue un point intéressant : 
l'horizontale du premiereutectique E, ne se pro- 
longe pas au delà du point bas. Done l’eutecti- 
que E, est formé de la solution pure, correspond 
au point de transition. — Maïs là n’est pas le 
fait le plus remarquable, qui est celui indiqué 
par les points de transformation. 
D'après les liquidus et solidus, les alliages 
cadmium-magnésium seraient formés d'une 
seule solution solide; mais on vient de montrer 
l’existence d'une ligne de transformation pré- 
sentant un maximum très net, bien que des 
parties de cette courbe n’aient pu être précisées 
(fig. 32). 
Les alliages or-cuivre sont beaucoup plusinté- 
ressants à étudier. Un premier fait connu depuis 
longtemps est l'impossibilité dans laquelle on se 
trouve de laminer à froid les alliages contenant 
de 20 à 30°/, de cuivre, sans les avoir trempésau 
préalable; le métal, aigre et fragile, devient rési- 
lient et relativement mou après trempe. Ceci a 
lieu notamment pour l’alliage à 750 millièmes 
(3° titre légal : or rouge). 
Or, sil’on se reporte à la constitution telle | 
même la dureté des alliages sont 
en relations avec la constitution. 
On sait notamment que, dans un 
domaine à une phase, la conduc- 
tibilité électrique varie suivant 
une courbe continue, présentant 
un minimum souvent très accusé, 
la courbe faisant des chutes ra- 
pides aux environs des corps purs 
limitant la zone; quelques re- 
cherches semblent prouver que 
la dureté varie en sens inverse et 
qu’au maximum derésistivité cor- 
respond un maximum de dureté. 
On voudra bien noter — sans 
que nous ayons à insister ici — 
que de ce fait le maximum de 
dureté peut ne pas correspondre 
àcun maximum du liquidus, si celui-ci corres- 
pond à une solution solide. 



Or % 
Fig. 33. — Propriétés des alliages or-cuivre. 
— 
I. Courbes de fusibilité. — I, et 1. Courbes de transforma- 
tion. — II. Courbe de conductibilité électrique à 25°, — 
I1I. Courbe du coeflicient de température de la résistance. 
— IV. Courbe de dureté. 
Si l’on cherche la variation de la conductibi- 
lité électrique des alliages or-cuivre, on ne 
